( 752) 

 spectre de l'étincelle éclatant dans l'air entre des électrodes de cadmium 

 et attribuée par quelques auteurs à ce métal; enfin, une faible raie(X, 466) 

 dans l'indigo. 



» Les présentes recherches ont été facilitées par des essais que 

 M. Cornu m'a autorisé à faire dans son laboratoire. Je lui en exprime ma 

 vive reconnaissance. » 



PHYSIQUE. — Recherches sur les aciers au nickel. Propriétés métrologiques. 

 Note de M. Cii.-Éd. Guillaume, présentée par M. A. Cornu. 



« La dilatation presque nulle de quelques aciers au nickel, indiquée 

 dans une précédente Note {Comptes rendus, t. CXXIV, p. 176; aS janvier 

 1 897 ), constitue une anomalie remarquable et qu'aucun autre alliage n'avait 

 montrée jusqu'ici. Son importance, au pointdevue spécial de la construction 

 des instruments de toutes sortes, m'a engagé à poursuivre l'étude de ces 

 alliages en commençant par celles de leurs propriétés qui présentent le 

 plus d'intérêt dans la Métrologie. 



)> Remarques générales. — Les aciers qui ont été préparés dans les aciéries 

 d'Imphy (') possèdent une homogénéité plus grande que celle de la 

 plupart des métaux usuels. Lorsqu'on descend franchement au-dessous de 

 la couche superficielle, toujours un peu craquelée, des barres brutes, on 

 arrive à un métal parfaitement sain, prenant un beau poli, sans aucune 

 piqûre visible avec un grossissement de 80 diamètres. Les traits de quelques 

 microns de largeur, pratiqués sur ces surfaces, sont d'une parfaite régu- 

 larité. 



» La résistance à l'attaque de l'eau augmente avec la teneur en nickel. 

 Déjà les alliages les moins dilatables, qui contiennent environ 36 pour 100 

 de nickel, sont suffisamment inattaquables pour qu'une règle divisée puisse 

 être abandonnée pendant des mois, dans une atmosphère saturée d'humi- 

 dité, sans prendre de taches de rouille. Dans les mesures de dilatation, les 

 règles séjournaient pendant des heures dans l'eau tiède et n'ont jamais été 

 essuyées, lorsqu'on les retirait de l'eau; elles ont pu rester ensuite pendant 

 un temps prolongé dans la vapeur d'eau bouillante sans que les traits 

 tracés sur des surfaces polies fussent détériorés. 



(') Mes recherches ont été beaucoup facilitées par rexlrême obligeance de 

 MM. Adenot, directeur, Girin, ingénieur principal, et Dauphin, ingénieur des aciéries 

 d'itnphy; je prie ces Messieurs d'agréer mes meilleurs reniercîments. 



